43 
Leider war die Anwendung höherer Temperaturen als 215° 
durch die Konstruktion der zu den ballistischen Aufnahmen 
dienenden Spulen eine Grenze gesetzt: Jene Temperatur durfte 
nicht überschritten werden, weil sonst eine Verkohlung der 
seidenenH)rahtumspinnungen begonnen hätte. 
Auch dieses Mal, bei der 5. Versuchsreihe, wurde der Um- 
wandlungspunkt daher nicht erreicht. Um nun die kritische 
Temperatur einmal überschreiten zu können, untersuchte ich die 
Bronze jetzt im Dilatometer : die durchaus regelmässige Dilatation 
wurde bei 270° durch eine ganz geringe Anomalie gestört. Offen- 
bar entspricht dieser Punkt der magnetischen Umwandlung der 
Legierung. Nach Erhitzen bis auf 300° leitete ich eine langsame 
Abkühlung der Probe ein, auch die Rückverwandlung des mag- 
netischen Zustandes machte sich jetzt bei 230 — 240° durch einen 
anomalen Verlauf der Kontraktion bemerklich. Indessen nahm der 
Probestab nach Abkühlung auf Zimmer-Temperatur nicht mehr 
seine v o r der Dilatation gemessene Länge an ; es ergab sich eine 
dauernde Contraction von 4 /ioo mm. Unmittelbar nach der 
Dilatation erfolgte noch eine ballistische Aufnahme: Die Mag- 
netisierbarkeit war durch Überschreiten des bei 270° gelegenen 
Umwandlungspunktes 7/ a qualitativ reversibel (% e — 240°) ; quanti- 
tativ indessen zeigte sich eine ganz bedeutende Abnahme; die 
Induktion 45 betrug nur noch etwa ein Drittel von ihrem Anfangs- 
wert. Eine nochmalige Erhitzung (Curve VI) im Schlussjoch 
bis 195 0 ergab nunmehr auch eine wesentliche Änderung im 
Charakter der ballistischen Curve. Während bisher die In- 
duktionswerte mit wachsender Temperatur abnahmen oder nur 
höchstens innerhalb des Anfangsstadiums der Erhitzung ganz 
minimal anwuchsen, ergab sich jetzt bis 160° eine regelmässige 
Steigerung der Induktion um etwa 100% des Ausgangswertes, von 
190° an erfolgte dann ein sehr schroffer Fall der Magnetisierbarkeit. 
Ich versuchte nun , die Bronze M 8 durch ein von Herrn 
Heusler bei der künstlichen Alterung angewendetes Verfahren 
wieder in einen stärker magnetisierbaren Zustand zurückzuführen : 
Die Legierung wurde 48 Stunden lang in siedendem Anilin 
